Sechzehnter Abschnitt. Hölzer. 711 



Färbungen im Holze ziemlich regellos verteilt, dieses erscheint auf hell- 

 bis dunkelbraunem Grunde von rötlichem, grünlichem oder violettem 

 Tone schwarzstreifig, zuweilen nur schwarz geädert, ähnlich Palisander 

 oder Zebraholz. Gefäße 0,07 — 0,18 mm weit, auf der Hirnfläche meist 

 schon mit freiem Auge wahrnehmbar, einzeln oder zu 2 — 5 radial ge- 

 reiht, auf Längsschnittflächen deutliche Nadelrissigkeit bewirkend. Mark- 

 strahlen 0,12 — 1,00 mm hoch, Inhalt der Markstrahl- und der Strang- 

 parenchymzellen tiefbraun, in Kalilauge vollständig, in Alkohol größten- 

 teils löslich 1). — In 1,5 — 2 m langen, 10 — 30 cm dicken Stücken im 

 Handel; von geringerem Werte 2), schwer zu bearbeiten, als Furnier 

 leicht reißend, eine sehr sorgfältige Politur verlangend, als Möbelholz in 

 Betracht kommend. 



Hierher gehört auch ein in der Wiener Stockindustrie verwendetes, 

 sehr politurfähiges, als »Ghercout« bezeichnetes Holz (über dessen 

 Herkunft näheres hier nicht gesagt werden kann). Es unterscheidet 

 sich vom Makassar-Ebenholze hauptsächlich durch den lebhafteren Ton 

 der braunen und die regelmäßigere Anordnung der schwarzen Stellen, 

 welche mit jenen abwechselnde Querzonen, beziehentlich parallele Streifen 

 bilden und so den Spätholzschichten von Jahresringen ähnlich werden. 

 Gefäße 0,11 — 0,19 mm weit. Färbung und Verhalten des Zellinhaltes 

 wie beim Makassarholze. 



b) Kristalle vorwiegend oder ausschließlich im Strangparenchym. 



4. Ceylon-Ebenholz, angeblich \on Diospyros Ebenaster Retx. ab- 

 stammend 3). Die schwarze Färbung überwiegt, erscheint durch braune 

 Streifen unterbrochen. Gefäße 0,12 — 0,18 mm weit. Inhalt der Mark- 

 strahl- und Strangparenchymzellen meist lebhaft gelbbraun, in ersteren 

 oft einseitig gelagert, in Kalilauge sich lösend. — In 4 — 6 m langen 

 und 15 — 40 cm dicken Stämmen im Handel, durch Zähigkeit ausge- 

 zeichnet-*). Vgl. auch p. 456. 



5. Goromandel- oder Calamander-Ebenholz, »Tintenholz«, wird 

 nach Sadebeck (1. c.) von Diospyros hirsuta L. f. in Vorder- und 



\) Bei längerem Liegen feiner Schnitte in Alkohol scheint auch der Inhalt der 

 Gefäße und Fasern, so weit er nicht allzu tief gebräunt ist, angegriffen zu werden. 

 Alkohol bläut das Innere mancher Markstrahl- und Strangparenchymzellen. 



2) E. Hanausek, I.e., p. 29. 



3) Semler, I.e., p. 634. — Nach diesem Autor ist das echte, tief schwarze 

 Ceylon-Ebenholz von Diospyros Ebenum König schon recht selten geworden, da 

 an Stelle des eben genannten Baumes in steigendem Maße andere Arten der Gattung, 

 wie die oben erwähnte, zur Verwertung gelangen. 



4) E. Hanausek , 1. c. 



